588 



E. Dittler. 



ausschied, bei welchen er im Verhältnis zur eutektischen 

 Mischung in geringerer Menge vorhanden war, das ist in 

 Versuch 1 und 3. Die untere Erstarrungskurve zeigt auch einen 

 Verlauf, den man häufig bei im unterkühlten Stadium be- 

 findlichen Schmelzen beobachtet. Die Krystallisationswärme, 



IZOO- 



"\^ 











mo - 



\ 







^ 





1100- 



\ \ 



\^ 





1050 - 



\ \ 



\ 



\s. 



■ 



1000 



■ W 



\ 

 \ 

 \ 



N 



\ 

 \ 



N 



\ 

 \ 

 \ 

 \ 

 \ 

 \ 



^ 



' '^^^ 



-'^'^ 



950- 



900 - 



2 



/ 



y 

 / 

 y 



1 













m 







TS ]0 

 !5 30 



50 



M 

 W 



m 



Fig. l. 

 — Erweichungspunkte des Glases (T^, T<^. 

 - Erstarrungspunkte {T^, T^). 

 . . Schmelzpunkte der KrystaUisationsproduktes (A^, Ag). 



die Silikate im Erstarrungszustand abgeben, beeinflußt sicher- 

 lich auch den Ausscheidungsprozeß ebenso, wie umgekehrt 

 beimx Schmelzen die Wärmemenge, welche absorbiert wird, für 

 die Bestimmung der Schmelzpunkte maßgebend ist, insofern 

 erst dann, wenn die Temperatur längere Zeit konstant bleibt, 

 wirkUches Schmelzen eintritt.^ 



2 C. Doelter, Untersuchungsmethoden bei Silikatschmelzen, Wien 19Ö6. 



